Rahadi, et al .

## Analisis Penurunan Konsentrasi Methyl Orange Dengan Biosorben Kulit Pisang Cavendish (Musa Acuminata Cv. Cavendish)
Analysis of Methyl Orange Concentration Reduction Using Musa Acuminata Cv. Cavendish Banana Peel as Biosorbent
Bambang Rahadi 1 , Alexander Tunggul S H 1 , Inayah Robbaniyah 2 1 Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Jl. Veteran, Malang 65145
2 Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Jl. Veteran, Malang 65145
* Email Korespondensi: jbrahadi@ub.ac.id

## ABSTRAK
Air limbah industri mengandung berbagai kontaminan termasuk asam, basa, padatan terlarut, senyawa beracun, dan zat warna organik.  Methyl orange merupakan salah satu zat warna yang sering digunakan dalam industri kertas, plastik, makanan, dan tekstil yang dapat menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan.  Prosedur pengolahan limbah cair yang ada saat ini masih belum bisa menghilangkan zat warna azo secara menyeluruh. Komponen utama pada biomassa yang bertanggung jawab pada proses adsorpsi yaitu polimer: selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kulit  pisang  mengandung  lignoselulosa  sehingga  dianggap  berpotensi  digunakan  sebagai biosorben dalam proses biosorpsi. Tujuan penelitian adalah mengetahui konsentrasi zat warna methyl  orange  pada  berbagai  variasi  perlakuan;  mengetahui  efisiensi  removal  biosorben;  dan mengetahui kondisi optimum proses adsorpsi methyl orange. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua faktor perlakuan, yaitu dosis adsorben dan waktu kontak. Sampel  menggunakan  sampel  limbah  methyl  orange  buatan  dengan  konsentrasi  50  ppm. Karakteristik  kulit  pisang  dianalisis  menggunakan  FTIR.    Dosis  adsorben,  waktu  kontak,  dan interaksi keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi akhir methyl orange. Kondisi optimum adsorpsi methyl orange menggunakan adsorben kulit pisang terjadi pada waktu kontak 120 menit dan dosis adsorben 1 g.
Kata kunci: Dosis adsorben, waktu kontak, zat warna

## Abstract
Industrial  waste  water  contains  various  contaminants  such  as  acids,  bases,  dissolved  solids,  toxic compounds, and organic dyes. Methyl orange is one of the dyes that are often used in paper, plastic, food and  textile  industries  that  can  produce  harmful  waste  for  the  environment.  The  recent  technologies  of wastewater treatment are not able to completely eliminate recalcitrant azo dyes. The main component in biomass which is responsible for the adsorption process is polymers: cellulose, hemicellulose, and lignin. Banana peel contains lignocellulose, so it can be used as biosorbent in the biosorption process. The purpose of research is to know the concentration of methyl orange substances on various treatment variations; the removal efficiency of biosorbent; and the optimum condition of the process of adsorption methyl orange. This study used a Factorial Completely Randomized Design with two factors, adsorbent dose and contact time. The sample used is the sample of 50 ppm synthetic methyl orange waste.  The characteristics of banana peel were analyzed using FTIR. The adsorbent dose, contact time, and their interaction had a significant effect on the final concentration of methyl orange. The optimum condition of  methyl orange adsorption occurred at 120 minutes contact time and 1 g adsorbent dose.
Keywords: adsorbent dose, contact time, dyes
Rahadi, et al .

## PENDAHULUAN
Air  limbah  yang  dihasilkan  oleh  proses industri  biasanya  mengandung  berbagai kontaminan  termasuk  asam,  basa,  padatan terlarut,  senyawa  beracun,  dan  zat  warna organik.  Methyl orange merupakan salah satu zat warna azo yang sering digunakan dalam industri kertas, plastik, makanan, dan tekstil yang  dapat  menghasilkan  limbah  yang berbahaya  bagi  lingkungan.    Efluen  yang berasal  dari  penggunaan  dan  fabrikasi  zat warna memiliki BOD dan COD yang tinggi. Tanpa  adanya  pengolahan  limbah  terlebih dahulu,  kualitas  air  baik  secara  estetik maupun sifat air itu sendiri akan terganggu. Warna yang dihasilkan menghalangi cahaya masuk ke dalam badan air, akibatnya proses fotosintesis  akan  terganggu  yang  kemudian akan  mempengaruhi  organisme  akuatik yang terdapat di dalamnya (Varjani, 2018).
Prosedur  pengolahan  efluen  yang  saat ini ada masih belum bisa menghilangkan zat warna  azo  yang  sulit  dihilangkan  secara menyeluruh  dari  efluen  dikarenakan ketahanan  luntur  warna,  stabilitas,  dan ketahanannya  terhadap  degradasi  (Malik, 2012).    Metode  adsorpsi  paling  sering digunakan  pada  skala  industri  dikarenakan sederhana,  dapat  digunakan  pada  berbagai jenis  polutan,  efisien,  dan  ketahanannya terhadap  polutan  yang  bersifat  toksik. Biomassa  yang  mengandung  lignoselulosa dianggap  sebagai  salah  satu  bahan  baku yang paling melimpah dan memiliki potensi yang besar untuk produksi karbon aktif yang berkelanjutan.
Penggunaan biomassa yang murah dan ramah  lingkungan  mulai  dipertimbangkan untuk menggantikan karbon aktif komersial. Komponen  utama  pada  lignoselulosa  yang bertanggung  jawab  pada  proses  adsorpsi yaitu  polimer:  selulosa,  hemiselulosa,  dan lignin.    Proses  adsorpsi  terjadi  akibat interaksi antara zat warna dan gugus fungsi dari  polimer-polimer  tersebut  (seperti  –OH dan  –COOH)  (Kezerle,  2018).    Berbagai bahan  yang  mengandung  lignoselulosa dapat menyerap ion logam berat dan polutan lainnya seperti zat warna pada larutan encer (Sciban,  2014).    Kulit  pisang  merupakan limbah biologis yang sering digunakan pada adsorpsi Cu(II), Pb(II), Cd(II), dan Cr(IV) dari suatu larutan.  Pemanfaatan kulit pisang juga
terbukti  efektif  dalam  menyisihkan  zat warna  Basic  Blue  9,  Basic  Violet  10,  dan Methylene  Blue  (Crini,  2018).  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi zat warna  Methyl  orange  pada  berbagai  variasi perlakuan  terhadap  biosorben  kulit  pisang, mengetahui  efisiensi  removal  serta  kondisi optimum  dalam  proses  adsorpsi  zat  warna Methyl orange menggunakan biosorben kulit pisang.

## BAHAN DAN METODE

## Pembuatan Adsorben Kulit Pisang
Penelitian  menggunakan  pisang  Cavendish (Musa  acuminta  cv.  Cavendish)  jenis  Del Monte  2  Merek  Sunpride.  Pembuatan adsorben  kulit  pisang  dilakukan  dengan melakukan pencucian
kulit
pisang menggunakan  air  mengalir  dan  kemudian dibilas  menggunakan  akuades  untuk selanjutnya
dipotong-potong
menjadi bentuk  yang  lebih  kecil.    Kulit  pisang  yang telah
dipotong-potong
kemudian dikeringkan  menggunakan  oven  pada  suhu 105  °C  selama  24  jam,  kemudian  dilakukan penghalusan  menggunakan  blender  dan diayak  menggunakan  ayakan  80  mesh. Serbuk  kemudian  dicuci  hingga  warnanya hilang,  kemudian  dikeringkan  kembali menggunakan oven pada suhu 80 °C selama 24 jam.

## Preparasi Sampel dan Deret Standar
Sampel yang digunakan yaitu sampel limbah buatan  methyl  orange  (MO)  dengan konsentrasi 50 ppm.  Serbuk MO diproduksi oleh  Merck  yang  diperoleh  dari  toko  bahan kimia Panadia Laboratory. Pembuatan sampel dilakukan  dengan  mengencerkan  25  mL larutan induk MO 1000 ppm ke dalam labu ukur  500  mL  menggunakan  air  suling. Larutan  kemudian  dihomogenkan  dan disimpan pada wadah tertutup rapat.
Penelitian  ini  menggunakan  larutan standar dengan konsentrasi 20, 40, 60, 80, 100, 120,  dan  140  ppm.    Pembuatan  larutan standar  dilakukan  dengan  mengencerkan larutan  MO  100  ppm  menjadi  konsentrasi- konsentrasi  tersebut  ke  dalam  labu  ukur  50 mL.    Jumlah  larutan  MO  yang  dibutuhkan untuk  membuat  larutan  standar  dengan konsentrasi  20,  40,  60,  80,  100,  120,  dan  140 ppm secara berturut-turut adalah 1, 2, 3, 4, 5,
Rahadi, et al . Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
6,  dan  7  mL.    Larutan  kemudian ditambahkan dengan air suling hingga tanda tera dan selanjutnya dihomogenkan.

## Penentuan Panjang Gelombang Maksimum
Penentuan  panjang  gelombang  maksimum suatu  sampel  dapat  diperoleh  dengan melakukan scanning larutan standar dengan konsentrasi  tertentu  sehingga  dihasilkan output  berupa  grafik  yang  menunjukkan panjang gelombang dengan serapan maksimum  (peak).    Larutan  standar  dengan konsentrasi  tertentu  dibaca  absorbansinya pada  rentang  panjang  gelombang  cahaya tampak  (400-600  nm).    Panjang  gelombang maksimum  suatu  larutan  dicirikan  dengan serapan  (absorbansi)  terbesar.    Berdasarkan hasil  penelitian,  serapan  maksimum  (peak) larutan MO terjadi pada panjang gelombang 442 nm.

## Penentuan Kurva Standar
Kurva  standar  MO  diperoleh  dengan membaca serapan larutan standar MO pada panjang gelombang 442 nm.  Larutan standar dibuat dengan mengencerkan larutan induk MO  1000  ppm  menjadi  larutan  dengan konsentrasi  20,  40,  60,  80,  100,  120,  dan  140 ppm ke dalam labu takar 50 mL.  Blanko yang digunakan  adalah  air,  karena  dalam  proses pelarutan  MO,  pelarut  yang  digunakan adalah air.

## Gambar 1. Kurva standar MO
Persamaan regresi linear yang diperoleh yaitu,  y=0.0505x  +  0.0209  dengan  koefisien korelasi,  R 2 =  0.9958.    Persamaan  tersebut akan digunakan dalam menghitung konsentrasi  dari  masing-masing  sampel setelah melalui proses adsorpsi
menggunakan  adsorben  kulit  pisang.
Spektroskopi merupakan teknik analisa yang mengaplikasikan hukum
Lambert-Beer dalam  prinsip  kerjanya.    Hukum  tersebut menyatakan  bahwa  absorbansi  cahaya  (A) sebanding  dengan  konsentrasi  (c)  dan ketebalan  media/kuvet  (d)  (Junaidi,  2017). Hasil pengamatan kurva standar larutan MO menunjukkan  bahwa  besarnya  absorbansi larutan
berbanding lurus dengan konsentrasinya.    Nilai  absorbansi  semakin besar seiring
dengan peningkatan konsentrasi  larutan  standar,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa hasil pengamatan kurva standar telah sesuai dengan hukum Lambert- Beer  yang  prinsipnya  digunakan  dalam spektrofotometri.  Spektrofotometer  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu spektrofotometer  Vis  Optima  Sp-300,  FTIR Spectrophotometer Shimadzu 8400S.

## Proses Adsorpsi
Penelitian  menggunakan  Rancangan  Acak Lengkap  Faktorial  dengan  dua  faktor perlakuan,  yaitu  dosis  adsorben  dan  waktu kontak.  Proses  adsorpsi  dimulai  dengan menyiapkan sebanyak 100 mL sampel MO 50 ppm  pada  beaker  glass  100  mL.  Larutan sampel  kemudian  ditambahkan  adsorben kulit pisang dengan variasi dosis 0 g (A 0 ), 0.5 g  (A 1 )  dan  1  g  (A 2 ).  Neraca  analitik  yang digunakan  yaitu  Mettler  Toledo  PL-303. Sampel  selanjutnya  diaduk  menggunakan magnetic  stirrer  dengan  kecepatan  200  rpm selama 30 (B 1 ), 60 (B 2 ), 90 (B 3 ), dan 120 menit (B 4 ). Larutan kemudian disaring menggunakan  kertas saring  Whatman  No. 1. Filtrat yang dihasilkan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer
pada panjang  gelombang  maksimum  MO  (442 nm).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik FTIR Kulit Pisang Cavendish
Satu per tiga bagian dari buah pisang adalah kulitnya  (Romelle,  2016).  Kulit  pisang  yang telah  dikeringkan  dianalisis  menggunakan FTIR  sehingga  diperoleh  spectrum  seperti Gambar 2.

## Gambar 2. Spektrum FTIR kulit pisang Cavendish
Puncak  serapan  (peak)  terjadi  pada bilangan  gelombang  3441.53;  2926.57; 1734.65;  1638.21.  1381.70;  1242.83;  dan 1076.97  cm -1 .    Serapan  yang  terjadi  pada bilangan gelombang 3441.53 cm
-1 menunjukkan  adanya  gugus  hidroksil. Serapan  pada  bilangan  gelombang  2926.57 cm -1 menunjukkan adanya vibrasi ulur dari ikatan  C-H.    Serapan  pada  bilangan gelombang  1734.65  cm -1 menunjukkan adanya vibrasi ulur dari ikatan C=O (ikatan hemiselulosa).    Serapan  pada  bilangan gelombang 1638.21 cm -1 merupakan vibrasi tekuk  gugus  O-H  dari  molekul  air  yang teradsorb.    Serapan  pada  bilangan gelombang  1381.70  cm -1 menunjukkan adanya ikatan C-H.  Serapan pada bilangan gelombang  1242.83  cm -1 menunjukkan adanya ikatan C-O (ikatan lignin).  Serapan pada  bilangan  gelombang  1076.97  cm -1 menunjukkan adanya ikatan C-OR.
Pengaruh  Interaksi  Dosis  Adsorben  dan Waktu  Kontak  terhadap  Konsentrasi  dan Efisiensi Removal Methyl Orange Penelitian ini menggunakan sampel dengan konsentrasi  awal  50.27  ppm.  Pada  Tabel  1 ditunjukkan bahwa perlakuan variasi dosis dan  variasi  waktu  kontak  memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi  MO  setelah  adsorpsi.  Hal  ini dapat dilihat dengan perbedaan notasi pada konsentrasi  MO.  Perlakuan  A 2 B 4 atau adsorpsi  dengan  dosis  adsorben  1  g  dan waktu kontak 120 menit menjadi perlakuan paling baik dalam menurunkan konsentrasi MO.  Hal  ini  dikarenakan  konsentrasi terkecil  setelah  adsorpsi  terjadi  pada perlakuan tersebut.
Efisiensi  removal  MO  melalui  proses adsorpsi  menggunakan  biosorben  kulit pisang  pada  penelitian  ini  mencapai  28%. Efisiensi  removal  tertinggi  terjadi  pada perlakuan A 2 B 4 atau adsorpsi dengan dosis adsorben 1 g dan waktu kontak 120 menit. Perlakuan  yang  diberikan  memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi removal MO.

## Pengaruh  Dosis  Adsorben  terhadap Konsentrasi dan Efisiensi Removal Methyl Orange
Pada Tabel 2 ditunjukkan bahwa perlakuan dosis adsorben memberikan pengaruh yang nyata  kepada  konsentrasi  MO  setelah adsorpsi.  Perlakuan  dosis  adsorben  0.5  g dan 1 g berbeda nyata dengan kontrol (tanpa perlakuan).
Rahadi, et al . Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan Tabel 1. Pengaruh interaksi perlakuan terhadap konsentrasi MO dan efisiensi removal MO Perlakuan Konsentrasi MO (ppm) Notasi Efisiensi removal (%) Notasi A 2 B 4 36.1530 a 28.0767 g A 1 B 4 36.5034 ab 27.3833 fg A 2 B 3 37.5612 abc 25.2767 efg A 1 B 3 38.2318 bcd 23.9433 def A 2 B 2 38.6205 cd 23.1667 de A 1 B 2 39.6008 de 21.2200 cd A 2 B 1 41.3120 ef 17.8133 bc A 1 B 1 41.9240 f 16.6000 b A 0 B 3 49.9868 g 0.5567 a A 0 B 2 50.1188 g 0.2967 a A 0 B 1 50.3828 g 0.2267 a A 0 B 4 50.5809 g 0.6200 a p-value 0.000 0.000 Tabel 2. Pengaruh dosis terhadap konsentrasi MO dan efisiensi removal MO Dosis Konsentrasi MO (ppm) Notasi Efisiensi Removal (%) Notasi 1 g (A 2 ) 38.41168 a 23.5833 b 0,5 g(A 1 ) 39.06499 a 22.2867 b 0 g (A 0 ) 50.26732 b 0.0017 a p-value 0.000 0.000

## Tabel 3. Pengaruh dosis terhadap konsentrasi MO dan efisiensi removal MO
Waktu Kontak Konsentrasi MO (ppm) Notasi Efisiensi Removal (%) Notasi 120 menit (B 4 ) 41.0791 a 18.2800 c 90 menit (B 3 ) 41.9266 ab 16.5922 bc 60 menit (B 2 ) 42.7800 b 14.8944 b 30 menit (B 1 ) 44.5396 c 11.3956 a p-value 0.000 0.000
Perlakuan dosis adsorben 0.5 g dan 1 g tidak berbeda  nyata,  hal  tersebut  terlihat  dari kesamaan  notasi.    Berdasarkan  hasil penelitian,
konsentrasi MO dengan penambahan  adsorben  sebanyak  1  g  pada seluruh  variasi  waktu  selalu  lebih  kecil dibandingkan  dengan  sampel  dengan penambahan adsorben sebanyak 0.5 g.
Gambar 3. Grafik hubungan dosis adsorben dan konsentrasi MO
Hubungan  dosis  adsorben  dengan konsentrasi  MO  berbanding  terbalik  untuk setiap  waktu  pengamatan.    Semakin  besar dosis  adsorben  yang  diberikan  pada  saat proses adsorpsi, maka konsentrasi MO akan semakin  kecil.    Jumlah  situs  aktif  pada adsorben  akan  meningkat  seiring  dengan peningkatan dosis adsorben (Alimano, 2014). Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  jumlah  situs  aktif  pada sampel  dengan  dosis  adsorben  yang  lebih besar  akan  semakin  besar  pula,  sehingga jumlah  adsorbat  yang  terserap  ke  dalam adsorben akan semakin banyak.
Perlakuan  dosis  adsorben  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  efisiensi removal MO. Perlakuan dosis adsorben 0.5 g dan 1 g berbeda nyata dengan kontrol (tanpa perlakuan)  dan  perlakuan  dosis  1  g. Perbedaan  konsentrasi  akhir  dari  proses adsorpsi  akan  berpengaruh  pada  besarnya efisiensi  removal  yang  terjadi.    Konsentrasi
Rahadi, et al .
Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
akhir yang semakin kecil akan menyebabkan selisih  antara  konsentrasi  awal  dan konsentrasi  akhir  semakin  besar,  sehingga menyebabkan efisiensi removal akan semakin  tinggi.    Efisiensi  removal  terbesar diperoleh  pada  sampel  dengan  dosis adsorben 1 g.
Gambar 4. Grafik hubungan dosis adsorben dan efisiensi removal MO
Pengaruh Waktu Kontak
terhadap Konsentrasi  dan  Efisiensi  Removal  Methyl

## Orange
Pada  Tabel  4  ditunjukkan  bahwa  perlakuan waktu  kontak  memberikan  pengaruh  yang nyata  kepada  konsentrasi  MO  setelah adsorpsi. Perlakuan waktu kontak 120 menit berbeda  nyata  dengan  perlakuan  waktu kontak 30 dan 60 menit, namun tidak berbeda nyata  dengan  perlakuan  waktu  kontak  90 menit.  Perlakuan  waktu  kontak  90  menit berbeda  nyata  dengan  perlakuan  waktu kontak 30 menit, namun tidak berbeda nyata dengan  perlakuan  waktu  kontak  60  menit. Perlakuan  waktu  kontak  60  menit  berbeda nyata  dengan  perlakuan  waktu  kontak  30 menit.    Berdasarkan  hasil  penelitian, besarnya  konsentrasi  sampel  semakin  kecil seiring dengan bertambahnya waktu kontak. Sampel dengan konsentrasi terkecil terdapat pada menit ke-120 untuk kedua variasi dosis adsorben.
Hubungan  waktu  kontak  dengan konsentrasi  MO  berbanding  terbalik  untuk kedua  variasi  dosis.    Waktu  kontak  yang semakin lama akan menyebabkan konsentrasi  MO  semakin  kecil.    Menurut Harihastuti (2016), kemampuan adsorpsi dari suatu adsorben akan terus meningkat hingga tercapai  titik  jenuh  dimana  situs  aktif  dari adsorben telah terisi oleh  adsorbat sehingga jumlah  adsorbat  yang  terjerap  tidak  lagi bertambah  secara  signifikan.    Berdasarkan Gambar  5,  perubahan  konsentrasi  antara
menit ke-0 dan ke-30 merupakan perubahan yang  paling  signifikan.    Kondisi  adsorben pada  menit  setelahnya  sudah  mulai  jenuh pada  menit-menit  setelahnya,  hal  tersebut ditunjukkan oleh
adanya penurunan konsentrasi  yang  tidak  terlalu  signifikan antar waktu pengamatan.
Gambar  5.  Grafik  hubungan  waktu  kontak dan konsentrasi MO
Perlakuan  waktu  kontak  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  efisiensi removal MO. Hal ini dapat diketahui dengan melihat  perbedaan  notasi  yang  diberikan. Efisiensi  removal  terbesar  terjadi  pada perlakuan  dengan  waktu  kontak  120  menit yaitu mencapai 18%

## Gambar  6.  Grafik  hubungan  waktu  kontak
dan efisiensi removal
Pada Gambar 6 dapat diketahui bahwa terjadi  kenaikan  efisiensi  removal  untuk setiap peningkatan waktu kontak. Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dinyatakan bahwa  hubungan  antara  efisiensi  removal dengan  waktu  kontak  berbanding  lurus. Hasil  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini sejalan  dengan  pernyataan  Alimano  (2014) yang  menyatakan  bahwa  efisiensi  removal akan meningkat seiring dengan peningkatan waktu adsorpsi.  Berdasarkan penelitian dari Annadurai  (2002),  waktu  optimum  adsorpsi MO menggunakan kulit pisang terjadi pada menit  ke-65,  sedangkan  pada  penelitian  ini
Rahadi, et al . Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan masih terdapat sedikit
penurunan konsentrasi MO hingga menit ke-120. Penelitian  ini  menggunakan  sampel dengan konsentrasi awal 50.27 ppm dan pH larutan  sebesar  5.7.    Berdasarkan  hasil penelitian,  efisiensi  removal  dari  setiap perlakuan  bervariasi  mulai  dari  16.69% hingga 28%.  Kondisi optimum adsorpsi yaitu dengan  perlakuan  dosis  adsorben  1  gr  dan waktu kontak 120 menit.  Annadurai (2002), menyatakan  bahwa  adsorben  kulit  pisang dengan dosis 1 g.L -1 mampu menghilangkan hingga  82.8%  kandungan  methyl  orange  dari sampel  dengan  konsentrasi  awal  sebesar  50 ppm.
Methyl  orange  digolongkan  sebagai  zat warna  anionik.    Permukaan  Methyl  orange akan bermuatan positif pada pH rendah dan bermuatan negatif pada pH tinggi (Pei, 2017). Sedikitnya  jumlah  methyl  orange  yang teradsorpsi  pada  pH  asam  dikarenakan adanya kelebihan ion H + yang ikut bersaing dengan  ion  yang  berasal  dari  methyl  orange untuk  menempati  situs  aktif  dari  adsorben kulit pisang.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan maka  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa konsentrasi  akhir  methyl  orange  dengan penambahan  adsorben  sebanyak  0.5  g  pada menit ke-30, 60, 90, dan 120 secara berturut- turut  adalah  sebesar  41.92;  39.60;  38.23;  dan 36.50  ppm.  Konsentrasi  akhir  methyl  orange dengan penambahan adsorben sebanyak 1 g pada  menit  ke-30,  60,  90,  dan  120  secara berturut-turut  adalah  sebesar  41.31;  38.62; 37.56; dan 36.15 ppm.
Efisiensi  removal  methyl  orange  dengan penambahan  adsorben  sebanyak  0.5  g  pada menit ke-30, 60, 90, dan 120 secara berturut- turut  adalah  sebesar  16.68;  21.30;  24.02;  dan 27.45%.  Efisiensi  removal  methyl  orange dengan penambahan adsorben sebanyak 1 g pada  menit  ke-30,  60,  90,  dan  120  secara berturut-turut  adalah  sebesar  17.90;  23.25; 25.35;  dan  28.15  %.  Kondisi  optimum adsorpsi  methyl  orange  menggunakan adsorben  kulit  pisang  Cavendish  tercapai pada  dosis  adsorben  1  g  dan  waktu  kontak 120  menit,  dengan  efisiensi  removal  sebesar 28%.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimano  M.,  Mindriany  A.  2014.  Reduksi
Ukuran   Adsorben Untuk Memperbesar  Diameter  Pori  Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi
Adsorpsi  Minyak  Jelantah.  Jurnal TeknikLingkungan, 20 (2): 173-182. Annadurai,  Gurusamy,  Ruey-Shin  J.,  Duu- Jong  L.  2002.  Use  of  cellulose-based wastes  for  adsorption  of  dyes  from aqueous solutions. Journal of Hazardous
Material, 92(3), 263-274.
Crini  G., Eric L. 2018. Green Adsorbents for Pollutants  Removal.  Fundamental  and Design. Springer. Basel
Harihastuti  N,.  Djayanti,  S.  2016.  Pengaruh
Waktu Kontak Terhadap Daya
Adsorpsi  Karbon  Aktif  Pada  Proses Purifikasi CH 4 dari Biogas. Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri, 7(2)
Juaidi. 2017. Spektrofotometer UV-VIS untuk Estimasi  Ukuran  Nanopartikel  Perak. Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika, 5(1), 97- 102 Kezerle, Antonija, Natalija V., Damir H. 2018. Lignocellulosic  materials  as  dye adsorbents:  adsorption  of  methylene blue and congo red  on brewers’ spent grain. Croat. Chem. Acta 2018, 91(1), 53- 64.
Malik  A.,  Elisabeth  G.  2012.  Environmental Protection  Strategies for Sustainable Development. Springer. Dordrecht Pei,  Lim  Y.,  Amira  N.S.,  Zulkifli  S.M.  2017. Modified  Spent  Tea  Leaves  as Bioadsorbent For Methyl   Orange  Dye Removal.  Pertamika  J.  Sci.  &  Tecnol, 25(5), 73-84.
Romelle, Feumba D., Ashwini   R.P.,  Ragu S.M.  2016.  Chemical  Composition  of Some Selected Peels. European. Journal of Food Science and Technology, 4 (4): 12-21. Sciban,  Marina,  Dragana  K.,  Mile  K.  2014.
Adsorption Capacities of Different  Lignocellulosic  Materials  for Copper Ions. ACTA Technica Corviniensis, 4(7), 83-86. Varjani, Sunita J., Avinash K.A. Edgard  G. 2018.  Bioremediation:  Application  for Environmental Protection and Management. Springer. Singapura